木材保存剤の性能試験方法及び性能基準を参考に試験を行なった。2×4cmのスギおよびブナ木片に110g/m2(標準塗布量の約2/3)のキシラデコール(ピニー)およびキシラデコールフォレステージ(ピニー)を塗装した。それらと無処理木片を滅菌し、下記の腐朽菌を培養したシャーレの上に置き、26°Cで12週間培養した。【試験開始より12週間後のスギ材】キシラデコール、キシラデコールフォレステージを塗装していないスギはオオウズラタケの菌糸に覆われている。1571の基準では質量減少率が3%未満であれば防腐性能があると評価される。無処理木片が菌体に覆われているのに対し、キシラデコールおよびキシラデコールフォレステージを塗装した木片に菌糸は認められなかった。無処理木材が腐朽菌により加害され、質量が大きく減少しているのに対し、キシラデコールおよびキシラデコールフォレステージを塗装した木片の質量減少率は小さく、腐朽菌による分解がほとんどないことがわかる。木材用防かび効力試験方法を参考に試験を行なった。2×5cmのブナ木片に80g/m2(標準塗布量の約半分)のキシラデコール(ピニー)およびキシラデコールフォレステージ(ピニー)を塗装した。それらと無処理木片を滅菌し、寒天培地に乗せ、下記の5種混合菌を吹き付けて、26°Cで4週間培養した。nigerと思われる菌糸が見える。菌体の発育状況0試験体にカビの発育が全く認められない1試験体の側面にのみカビの発育が認められる2試験体の上面の面積の1/3以下にカビの発育が認められる3試験体の上面の面積の1/3以上にカビの発育が認められる無処理木片が菌体に覆われているのに対し、キシラデコールおよびキシラデコールフォレステージを塗装した木片に菌糸は認められなかった。試験方法及び性能基準』の幼虫試験を参考に試験を行なった。縦60mm×横50mm×厚さ10mmのミズナラ辺材に、縦5個×横2個の直径3mmの穴をあけたアルミ板を置き(写真A)、各穴にヒラタキクイムシの幼虫(写真B)を放虫した後、エサとなる木粉を詰めた。同サイズ(60×50×10mm)のミズナラ辺材を重ね合わせ、輪ゴムで固定し、26°Cで6ヶ月保管した(写真C)。キシラデコールおよびキシラデコールフォレステージはミズナラ辺材に標準塗布量(165g/m2)を塗装したものを使用した。評価は、幼虫が成虫となって試験体から脱出した頭数で行う。脱出した個体がなければ、ヒラタキクイムシに対する防虫効果があると判断できる。無処理では成虫化して脱出した個体が観察された。木片には脱出孔が観察された。X線でも食い進んだ跡が観察された。X線写真キシラデコール塗装の木片からは脱出孔は観察されない。脱出数(%)キシラデコール0キシラデコールフォレステージ0無処理17JWPS規格で無処理板が15%以上の脱出数で試験が有効になることから、キシラデコール、およびキシラデコールフォレステージはヒラタキクイムシに対する防虫効果ありと判断できる。(※防虫効果とは加害されていない木材への予防効果であり、既に加害された木材から駆除できるわけではない)耐候性試験データ試験:0115×7cmのスギ木片に80g/m2(標準塗布量の約半分)のキシラデコール(ピニー、チーク、パリサンダ)およびキシラデコールフォレステージ(ピニー、チーク、パリサンダ)を塗装した木片と無処理木片を、水平から30°傾けた南向きの暴露台(大阪市内)に設置し、6~12ヶ月屋外暴露を行った。同角度で12ヶ月の試験結果は垂直面でおおよそ2年~3年程度に相当する。無塗装ピニーチークパリサンダ無塗装の杉板は暴露後数ヶ月のうちに白く色あせ、灰化が進んだ。キシラデコール、キシラデコールフォレステージを塗布した杉板は暴露後12ヶ月(垂直面2~3年相当)でも、塗装色は美しく保たれた。試験:02キシラデコール#102ピニーを塗装したログハウス(兵庫県市島町)の外壁の5年後の経年変化を確認しました。06-4393-0054。